— 666 — 



Basta, infatti, esaminare il fotogramma 8 (tav. II, ingrand. 20 diam. 

 attaccato colla soluzione amilica di acido nitrico al 4%) rappresentante la 

 zona esterna di una ghisa affinata durante 48 ore. Si vede ben chiaramente 

 come alla zona esterna di acciaio ipoeutectico — nella quale la concentra- 

 zione del carbonio cresce gradualmente col crescere della profondità — segua 

 una zona di perlite pura. In questa zona, dello spessore di circa 1,5 mm., 

 la concentrazione del carbonio deve dunque essere costante e uguale a 0,9°/ o . 

 Alla zona di perlite segue poi la zona contenente — accanto alla perlite 

 stessa — quantità di cementite (e, quindi, di carbonio) crescenti col crescere 

 della profondità. Orbene, mentre il prof. Wùst ( ] ) — avendo notata la pre- 

 senza di questa zona perlitica in un solo caso — considera il fenomeno come 

 accidentale, noi crediamo di poter affermare che la presenza della zona eutec- 

 tica sia un fenomeno del tutto generale che si presenta ogni qualvolta una 

 lega di ferro e carbonio — nella quale la concentrazione del carbonio varia 

 nei diversi punti di uno stesso pezzo, da valori inferiori al 0,9% a valori 

 superiori a questo — sia lasciata raffreddare lentamente fino al di sotto 

 di 700° C. Così, ad esempio, il fenomeno si presenta anche costantemente 

 negli acciai cementati. 



Crediamo, poi, che del fenomeno si possa dare una spiegazione assai 

 semplice — della quale fra breve parleremo — senza ricorrere all'ipotesi, 

 tutf altro che soddisfacente, proposta dal prof. Wiist. Il Wiist studia, fra le 

 altre cose, le variazioni di composizione della miscela di ossido di carbonio 

 e anidride carbonica che si forma per azione dell'ossigeno dell'ossido ferrico 

 (agente affinatore) sul carbonio della ghisa da affinarsi, quando ossido e ghisa 

 vengono riscaldati l'uno accanto all'altra ad alta temperatura (800°-1000°) 

 nello stesso spazio chiuso, privato di aria. In generale egli osserva che, col 

 procedere dell'affinazione, la proporzione dell'anidride carbonica diminuisce 

 costantemente: ciò che del resto è ben naturale, poiché raffinazione è do- 

 vuta in questo caso appunto all'azione ossidante dell'anidride carbonica sul 

 carbonio della ghisa. Ma avendo osservato, in un'esperienza, della durata 

 complessiva di 110 ore, che ad un certo punto la proporzione dell'anidride 

 carbonica, invece di abbassarsi continuamente, si era elevata per alcune ore, 

 per tornare ad abbassarsi poi regolarmente, egli ne conchiude senz'altro che 

 a questo punto il processo dell'affinazione deve essersi invertito, diventando 

 una vera cementazione : l'ossido di carbonio deve aver agito da carburante 

 (secondo la nota reazione) sul ferro decarburato durante la fase precedente. 

 A conferma di : questa ipotesi, il prof. Wiist riproduce la fotografia della se- 

 zione di uno dei cilindretti di ghisa affinata in questa esperienza, e nella quale 

 appare evidente un anello perlitico scuro compreso fra un orlo esterno for- 

 mato di ferrite e perlite, e la zona interna contenente carbonio di ricottura 



( l ) Loc. cit. 



